[19] Über einige Erzlagerstätten in der Umgebung der Stangalpe. 367 





9105 . 







. . . B\0» = 63-72 Fe 





1-01 . . 





.... Mn 2 Ö 8 = 0-78 Mn 





4-80 . 





. . . . Si0 2 





0-058 . 





. . . . P 





Prozent 



Braun- oder Stufferz. 





90-13 





. Fe 2 3 = 63-09«/ Fe 





5-17 







Si 2 





0-86 







Mn 2 3 = 0-60o/ Mn 





3-02 







Al 2 3 





Spur 







CaO 





Spur 







MgO 





0-75 







Glühverlust 





0-02 



. 





S 





0-05 







P 





Prozent 





Kalkstein. 





9375 





CaC0 3 



% 



Spur 





Si0 2 





0-40 





Fe 2 O s + Al 2 0. d 





5-55 





MgC0 8 



Bundschuh. 





Prozent 





Erzhaufe n I. 





69-80 





. . Fe 9 R = 48-86% Fe 





4-92 







. Si 2 





4-08 







Mn H 0± = 2-94o/ Mn 





212 







A1 2 3 





2-24 







CaO 





12-30 







MgO 





4-50 







Glühverlust 





0016 







P 





Prozent 



I 



Irzhaufen II. 





64-96 





. Fe 2 B = 45-47% Fe 





6-35 





. Si0 2 





4-23 





, . Mn 3 A = 3-05% Mn 





0-65 





• Al 2 9 





3-40 





. CaO 





13-68 





. Mg O 





670 





. Glühverlust 





0025 





. P 







E 



rzhaufen III. 



Prozent 



f 





Prozent 



70-44 . . 



. Fe 2 3 = 49-31»/ 

 . Si0 2 



o 1 



?e 2-52 CaO 



6-40 . . 



1034 MqO 



370 . . 



. Mn s 4 = 2-86°/ n 





206 . . 



• A Ö 3 





0-03 P 











47* 



